SUL 29a 



(û) On expose la Eiîne en petHs ias à l'air pour la faire 

 effleurir; tous les trois mois on la retourne et on l'arrose de 

 temps en temps, afin de favoriser l'efiflorescence et de s'op- 

 poser à une combustion vive, qui auroit l'inconvénient de 

 rendre la mine impropre à la fabrication des deux sulfates, 



(b) La terre effleurie est lessivée. 



(c) Quand on a des lessives à aG"* (aréomètre de Baume), 

 on les met dans des chaudières de plomb, où on les porte 

 à 37 environ; puis on y ajoute du fer métallique, afin de 

 prévenir la suroxidation du protoxide de fer, et de ramener, 

 dit-on, au minimum celui qui se seroit suroxidé. 



(d) La liqueur, suffisamment concentrée, est amenée dans 

 un cristallisoir doublé en plomb. Le sulfate de fer cristallise , 

 et le sulfate d'alumine reste dans les eaux-mères. Dans plu- 

 sieurs mines de la nature de celle dont nous parlons, pour 



I partie de sulfate de fer cristallisé , il reste dans l'eau-mère 

 xme quantité de sulfate d'alumine suffisante pour produire 2 

 parties d'alun. 



(e) Quand la liqueur a donné son sulfat^ de fer, elle est 

 descendue à 34 environ de l'aréomètre. On y ajoute alors 

 du sursulfate de potasse en poudre, s'il est pur; en dissolu- 

 tion , s'il est impur : dans ce dernier cas on en fait une les- 

 sive marquant 21*^, on la mêle au sulfate d'alumine et on 

 fait concentrer le tout à 34*^. Par le refroidissement il se 

 dépose beaucoup d'alun cristallisé. 



(/) On met ces cristaux (e) à égoutter ; on les fait dis- 

 soudre dans l'eau. La lessive marquant 04 donne de gros 

 cristaux. 



(g) Les gros cristaux (/) sont cassés, puis lavés avec de l'eau 

 froide (on y ajoute quelquefois du sulfure de chaux pour en 

 séparer le fer) et enfin ils sont redissous dans très-peu d'eau 

 bouillante. La solution est coulée dans un moule en bois , 

 recouvert de plomb. Ce moule a la forme d'un cône tronqué» 



II est ouvert aux deux bouts. L'ouverture la plus grande re- 

 pose dans une rainure circulaire, pratiquée dans une pierre 

 calcaire. Par le refroidissement on obtient un bloc d'alun 

 dans lequel il y a deux cavités. La paroi horizontale de la 

 cavité supérieure a un pouce d'épaisseur. On remarque dans 

 cette cavité, appelée la fontaine, de longues chandelles d'alun j 



